( 670 ) 

 magnésie calcinée et bien tassée. Le tout était placé dans un creuset brusqué 

 de magnésie; le couvercle, incomplètement luté, permettait quelque accès 

 aux gaz du foyer, et le tout a été soumis à la température la plus élevée du 

 fourneau à gaz. 



» Après un coup de feu d'un quart d'heure, le siliciure a disparu. La 

 plus grande partie de son fer se retrouve à l'état métallique, en grains émi- 

 nemment malléables et ductiles, qui ne retiennent plus qu'une faible quan- 

 tité de silicium. Pour ce dernier corps, il se change en acide silicique et se 

 combine à la magnésie, en entraînant dans le silicate une certaine quantité 

 de protoxyde de fer qui s'est formé. Le silicate qui prend ainsi naissance 

 est vert et de nuances diverses, parmi lesquelles la teinte olive se fait 

 remarquer; ses géodes sont hérissées de cristaux petits, mais fort nets, 

 ayant la forme d'octaèdres rectangulaires et possédant les autres caractères 

 du péridot. 



» Par cette expérience, on arrive donc à la composition des météorites 

 du type commun dans ce qu'elle a de plus essentiel : i° séparation du fer 

 tant à l'état métallique qu'à l'état de silicate de protoxyde; i° production 

 du péridot. 



» Il importait aussi de rechercher comment, dans une oxydation de ce 

 genre, se répartissent les autres corps qui entrent habituellement dans la 

 constitution des météorites, notamment le nickel, le phosphore et le soufre. 

 Pour cela, on a opéré sur un alliage de fer renfermant du nickel et mélangé 

 à du phosphure de fer, du protosulfure de fer, ainsi qu'à de la silice et à de 

 la magnésie; ce dernier corps étant, par rapport à la silice, dans une pro- 

 portion un peu plus faible que celle qui correspond à la composition du 

 péridot (i). Après la scorification , qui fut conduite comme dans l'opéra- 

 tion précédente, la majeure partie du fer était restée à l'état métallique. Lue 

 certaine portion du métal était cependant passée à l'état de protoxyde et 

 combiné, sous forme de silicate, avec la magnésie. Ce silicate, vert-olive, 



(i) Les proportions étaient : 



Fer allie à g pour 100 de nickel 10 



Phosphure de 1er ' 



Protosulfure de fer ' 



Silice 4 3 



Magnésie J>7 



1 12 



